DE L ARC ALTERNATIF ENTRE METAUX. 565 



à produire les arcs dans les conditions « d'extrême sta- 

 bilité » et cela en amenant la température des élec- 

 trodes jusqu'au voisinage de leur point de fusion. 



Dans ce but, nous avons construit toute une série 

 de « refroidisseurs », c'est-à-dire de petites masses 

 métalliques munies d'ailettes de cuivre plus ou moins 

 longues. Ces petites masses étaient fixées sur les élec- 

 trodes dans le voisinage immédiat des points où jaillit 

 l'arc. Nous cherchions alors par tâtonnements et pour 

 une intensité donnée de courant, avec quel refroidis- 

 seur l'extrémité de l'électrode commençait à entrer en 

 fusion. Puis nous faisions l'expérience en adaptant un 

 « refroidisseur » un peu plus énergique, de manière à 

 empêcher cette fusion. Dans ces conditions, l'expé- 

 rience était faite au voisinage du point de fusion du 

 métal, mais un peu en-dessous ; on n'avait pas ainsi à 

 craindre une fusion partielle qui aurait modifié la dis- 

 tance au cours d'une expérience. 



Les métaux à point de fusion bas et qui, par consé- 

 quent, restent toujours sombres ont nécessité les plus 

 longs tâtonnements. 



Les résultats de ces expériences, effectués dans les 

 conditions d'extrême stabilité, sont consignés dans un 

 tableau inséré à la fin du présent mémoire (Conclusions). 



L'arc jaillissant dans d'excellentes conditions de sta- 

 bilité, nous avons pu très facilement déterminer les 

 tensions, sauf pour le nickel, l'aluminium, le cadmium 

 et le zinc. Pour ces métaux, l'électrométre oscillait 

 entre les limites que nous indiquons. 



Cette instabilité provient vraisemblablement, dans le 

 cas du nickel (métal peu fusible), du fait que nous 

 n'avons pas atteint tout à fait la température d'extrême 



